246 F. Pockels, Ueber den Einfluss des elektrostatischen Feldes 



Von den Resultaten sei zunächst erwähnt, dass die für die Fälle I, 

 II, III theoretisch vorausgesagte Lage der „ Schwingungsrichtungen " und 

 der Axen der Isotropie, welche letzteren erkennbar sind als Richtungen, 

 in welchen keine Wirkung des elektrischen Feldes auf die Interferenzfarbe 

 wahrnehmbar ist, sich in ganz befriedigender Weise bestätigt fand. 



Die Messungen des Gangunterschiedes führten zu sicheren Ergebnissen 

 nur dann, wenn die (metallischen) Conductorplatten den Krystallplatten 

 direct anlagen, weil andernfalls die oberflächliche Leitfähigkeit der letzte- 

 ren Fehler bedingte. Ausserdem musste auf die anomale Doppelbrechung 

 Rücksicht genommen werden, welche die grösseren Krystalle desNaC10 3 

 in mehr oder weniger starkem Grade besitzen, und welche sich an den 

 untersuchten tafelförmigen Krystallen so verhielt, als ob dieselben parallel 

 den Diagonalen ihrer Breitseiten in verschiedenem Maasse gepresst, bezw. 

 gedehnt worden wären. Einfache theoretische Betrachtungen zeigen nun, 

 dass diese anomale Doppelbrechung auf den durch dielektrische Polarisation 

 erzeugten Gangunterschied ohne Einfluss ist, wenn für die Beobachtungs- 

 richtung die Schwingungsrichtungen bereits anfangs diejenige Lage haben, 

 welche sie im elektrischen Felde normaler Weise annehmen würden. — 

 Aus den angeführten Gründen konnten zur Berechnung der elektrooptischeu 

 Constante nur Beobachtungen auf den Schmalseiten der „Dodekaederplatte", 

 wobei diese senkrecht zu ihren Breitseiten elektrisirt wurde , verwendet 

 werden. Die Gangunterschiede auf den Schmalseiten dieser nahe quadrati- 

 schen Platte ergaben sich fast entgegengesetzt gleich und wechselten das 

 Vorzeichen zugleich mit der elektrischen Ladung, wie die Theorie es ver- 

 langt, da sie proportional mit + e 4i* m se * n sollen. Aus ihnen wurde im 

 Mittel folgender Werth der elektrooptischen Constante des NaC10 3 für 

 Na-Licht abgeleitet: 



?a£ = +l,19.10- 8 , 



wo v die Lichtgeschwindigkeit in Luft bedeutet und, wie immer in dieser 

 Untersuchung, vorausgesetzt ist, dass die elektrischen Momente in elektro- 

 statischen c. g. s.-Einheiten gemessen sind ; das Vorzeichen gilt unter der 

 Festsetzung, dass die Normale einer Tetraederfläche (111) des Krystalles 

 im ersten Oktanten des von den Würfelnormalen gebildeten Coordinaten- 

 systems X°Y Z° liegt. 



Das piezoelektrische Verhalten des Natriumchlorats ist zufolge 

 der allgemeinen Theorie von Voigt durch eine einzige Constante charak- 

 terisirt ; es sind nämlich die durch elastische Drucke hervorgerufenen 

 elektrischen Momente der Volumeinheit: 



a = -cf l4 Y z , b = -tf 14 Z x , c = -(J 14 X y . 



Die einfachste Versuchsanordnung zur Bestimmung von 6 xi ist die, dass 

 eine Platte, welche zwei zu einer Coordinatenebene, z. B. der X°Y°-Ebene, 

 parallele Flächen besitzt, parallel der Halbirungslinie eines der Winkel 

 zwischen den betreffenden Coordinatenaxen (X°, Y°) comprimirt wird, und 

 dass man die dabei auf den erstgenannten Flächen frei werdende Elektrici- 



